DU NICKEL. 
184 
plus de lumières sur la nature de ce minéral qu’il a soumis à des épreuves 
aussi variées que multipliées. Voici les principaux résultats de ses recherches 
et de ses expériences. 
Hierne, dit-il, est le premier qui ait parlé du kupfer-nickcl dans un 
ouvrage sur les minéraux, publié en suédois en 1694. 
Henckel l’a regardé comme une espèce de cobalt ou d’arsenic mêlé de 
cuivre ( Fyritol ., ch. Vil et VIII). 
Cramer a aussi placé le kupfer-nickel dans les mines'de cuivre ( Docimast 
§ 371 et 418 ) , et néanmoins on n’en a jamais tiré un atome de cuivre. Je 
dois cependant observer que M. Bergman dit ensuite que le nickel est quel- 
quefois uni au cuivre. 
Cronstedt est le premier qui en ait tiré un régule nouveau en 1751 ( Actes 
de Stockholm). 
M. Sage le regarde comme du cobalt mêlé de fer, d’arsenic et de cuivre 
( Mémoires de Chimie, 1772). 
M. Monnet pense aussi que c’est du cobalt impur ( Traité de la dissolu- 
tion des métaux). 
Le kupfer-nickel perd à la calcination près d’un tiers et quelquefois moitié 
de son poids par la dissipation de l’arsenic et du soufre: ce minéral devient 
d’autant plus vert qu’il est plus riche. Si on le pulvérise et qu’on le pousse 
à la fusion dans un creuset avec trois parties de flux noir, on trouve sous 
les scories noirâtres et quelquefois bleues un culot métallique du poids du 
dixième, du cinquième ou même près de moitié de la mine crue : ce régule 
n’est pas pur, il tient encore un peu de soufre et une plus grande quantité 
d’arsenic, de cobalt et encore plus de fer magnétique. 
L’arsenic adhère tellement à ce régule, que M. Bergman l’ayant succes- 
sivement calciné et réduit cinq fois, il donnait encore l'odeur d’ail à une 
sixième calcination quand on y ajoutait de la poussière de charbon pour 
favoriser l’évaporation de l’arsenic 1 . 
A chaque réduction, il passe un peu de fer dans les scories : à la sixième, 
le régule avait une demi-ductilité, et était toujours sensible à l’aimant. 
Dans les différentes opérations faites par M. Bergman pour parvenir à 
purifier le nickel, soit par les calcinations, soit en le traitant avec le soufre, 
il a obtenu des régules dont la densité variait depuis 70828, jusqu’à 
88751 “. Ces régules étaient quelquefois très-cassants, quelquefois assez 
ductiles pour qu’un grain d’une ligne de diamètre formât une plaque de 
trois lignes sur l’enclume; ils étaient plus ou moins fusibles, et souvent 
a. La pesanteur spécifique du régule de nickel, suivant M- Brisson, est de 78070, ce qui est 
un terme moyen entre les pesanteurs spécifiques 70828 et 88751, données par M. Bergman. 
1. Le meilleur procédé pour séparer Y arsenic du nickel consiste à dissoudre le minerai de 
nickel dans Veau régale: on évapore à sec; on répand le résidu sur de l’acide nitrique fumant, 
et on ajoute de Yétain métallique. 
